2.4.2. Exame macroscópico O exame macroscópico de uma secção transversal inteira da soldadura deve mostrar fusão completa na superfície tratada com um qualquer ácido de macropreparação e não deve revelar defeito de montagem, inclusões significativas ou outros defeitos. Em caso de dúvida, deve ser feito um exame microscópico da zona suspeita. 2.5. Exame exterior da soldadura para reservatórios metálicos 2.5.1. Este controlo é efetuado quando a soldadura tiver sido terminada. A superfície soldada a examinar deve ser bem iluminada e isenta de untuosidade, poeira, escamas de calamina ou revestimentos de proteção de qualquer tipo. 2.5.2. A fusão do metal soldado com o metal de origem deve ser perfeita e isenta de vestígios de ataque. Não são admissíveis fendas, entalhes ou manchas porosas, quer na superfície soldada, quer na superfície adjacente à parede. A superfície soldada deve ser regular e lisa. No caso de soldadura de topo a topo, a espessura excedentária não deve ultrapassar um 1/4 da largura da soldadura. 2.6. Ensaio de inflamação 2.6.1. Generalidades O ensaio de inflamação destina-se a demonstrar que o sistema de proteção contra incêndio, especificado no projeto e com o qual o reservatório está equipado, impede a explosão deste nas condições definidas. O fabricante deve descrever o comportamento do sistema de proteção contra incêndio no seu conjunto, incluindo a queda automática da pressão atmosférica. Considera-se que os requisitos deste ensaio foram preenchidos por qualquer reservatório com as seguintes características comuns relativamente ao reservatório de base: a) O mesmo tipo do reservatório objeto da homologação; b) A mesma forma (cilíndrica, forma especial); c)